도 12 는 용접 실험 의 복수 의 결과 를 , 평균 잔류 응력 이 ( i ) - 40 내지 - 20 MPa , ( ⅱ ) - 20 내지 0 MPa , ( ⅲ ) 0 내지 20 MPa , 및 ( ⅳ ) 20 내지 40 MPa 인 4 종류 로 구분 하 고 , 그 판 두께 와 직사각 형 변형 도 δ 의 관계 를 나타낸 도면 이 다 . 이 도면 으로부터 명확 한 바 와 같이 , 본 발명 강 ( 1 ) 에 속하 는 강판 ( 폭 방향 내부 의 잔류 응력 치가 - 50 MPa 내지 0 MPa , 즉 ( i ) 및 ( ⅱ ) ) 으로서 , 판 두께 10 mm 이상 이 면 , 확실 하 게 직사각 형 변형 도 δ 가 1 . 2 mm 이하 로 되 어 , 용접 에 적합 한 강판 이 된다 .